766 Nexinund fünfzigste« Kapite!: Die Miiieralstoffe des Hohes der Baume. 



lieflen sich für Natron nicht, eruieren. Kernholz scheint meist weniger 

 Natron zn führen als Splintholz. In Schroeders Anslangiuigsversuchen 

 enthielt Fichtenholz vor der ExtiaktioB mit Wasser T,67 Proz. Na^O, 

 ausgelaugtes Holz 2,74 Proz.; im Extrakte waren nur 4,12 Proz. des 

 verascht,en Rückstandes an Natron zag^egen; es scheint also ein erheb- 

 licher Teil des Natrongehaltes mit Wasser nicht extrahierbar zu sein. 

 Die individuellen Schwankungen des Natrongebaltes der Holzasche 

 sind übrigens sehr groij. 



Kalk prävaliert meist unter den Aschenbestandteilen des Holzes 

 und macht sehr hänfig über ^/^ des gesamten Holzaschengewichtos aus, 

 indem oft 60 — 78 Proz. CaO in der Reinascbe von Holz gefunden vi-erden. 

 Die meisten Hölzti sind entschieden kalkreich zu nennen, doch gibt es 

 auch beträchtlich kalkäniTere Holzarten. Zu den kalkreichen Holzpflarzen 

 gehören (nach Wolffs ZusammensteUungen): 



Tilia grandifolia 

 Robinia pseudacacia 

 Citrus Aurantium 

 Sorbns Aucnpari-a 

 Fraxinus excelsior 

 Populus treraula 

 Ulmus campe^tris 

 Fagns Silva tica 

 Quercns peduncufata 

 Caesalpinia Sappan 

 Kalkarmes HolJ; besitzen: 



Rubus fruticosus 

 Abies pectinata 

 Tectona grandis 

 Machaerium fertile 

 Picea excelsa 



75,1^2 Proz. CaO in der Reinasche 



58.30 ., , „ „ 



68,88 „ „ „ „ 



76.13 .. „ „ ,. 



62.14 , 



66,5 ., „ „ .. 



77.31 , „ 



ßO,25 ., „ „ „ 



76,27 ., „ „ „ 



77.77 



29,57 Proz. CaO 

 10,17 „ 

 31,35 „ 

 22,13 „ 

 29,41 „ 



Über die Quantitätsschwankungen, welche der Kalkgehalt im Holze der:- 

 selben Pflanzenart zeigen kann, geben nachstehende, ebenfalls dem Werke 

 von WoLFF entnommene Beispiele Aufschluß. 



Fagus silvatica: 10 — 20-jähr. Stammholz ohne Rinde 26,3 — 33,5*^/0 

 : 50— 90-jähr.; Scheitholz 36,2—49,5% 



Quercus pedunculata; 15 — 25-jähr. Stammholz ohne 



Rindö 19,0—27,6 



Detula alba: Holz ohne Rinde 

 Pinus silvestris: Scheitholz 

 Larix decidua: Stammholz ohne Rin<if 

 Picea excelsa: „ ,, „ 



CaO 



in der 

 Rein- 

 asche- 



19,5—45,8 Vo 

 41,5-62,1 7o 

 33,7-61,9% 

 26,3—39,8% 



Ein vikariierendes Verhältnis des Gehaltes an Kalk zum Gehalte des 

 Holzes an Kieselsäure ergab sich bisher nur in einzelnen Fällen, auf 

 welche noch zurückzukommen sein wird. Als wichtiger Membranstofl 

 („Gerüstsubstanz") und als ein Stoff, welcher bei der „Verkernung" des 

 Holzes hervorragend beteiligt ist, findet sieh Kalk meist weitaus reich- 

 licher im älteren Holze als im Splint. Nach Daten der WoLFFSchen 

 Zusammenstellungen enthalten: 



I II III IV V 



bei Larix Petula Fagus 220 ann. Quercus 345 ann, 50 ann. 

 Kernholz 49,27 49,82 42,55 23,78 36,89 Proz. CaO 



Splintholz 39,09 41,11 34,67 25,12 26,40 „ „ 



